240 



durch die An - und Uebereinanderlagerung verschieden orien- 

 tirter, kleiner Kryställchen bedingt ist. 



Vor dem Löthrohr schmilzt der Turmalin unter Aufblähen 

 sehr leicht zu einer grünlich grauen Schlacke. 



Zur Analyse des Turmalins wurde eine grössere Quantität 

 desselben aus einem schwarzen, die Kupfererze von Tamaya 

 begleitenden Kalkspath mittelst Salzsäure und Salpetersäure 

 isolirt. Das zurückbleibende Pulver bestand wesentlich nur 

 aus winzig kleinen Turmalinkryställchen. — Kleine Schüppchen 

 einer wasserhellen, im polarisirten Licht isotropen Substanz 

 (Opal?), welcher viele sehr kleine Turmalinkryställchen ein- 

 gewachsen sind, konnten mit der Pincette entfernt werden. 





I. 



IL 



SiO 2 



36,341 



39,6 



A1 2 3 



32,225 



35,5 



B 2 3 



10,870 



7,5 



FeO 



8,306 



6,5 



CaO 



0,786 



2,2 



MgO 



3,925 



4,3 



Na 2 



3,141 



1,6 



K 2 



0,221 



0,3 



Glühverlust 



= H 2 3,889 



1,8 



Fl . . 









Summa 99,704 



99,3 



Spec. Gew. 3,2 = 3,1—3,4. 



I. Analyse des Turmalins von Tamaya, ausgeführt von 

 C. Schwarz (1887) im Laboratorium der Bergakademie zu 

 Clausthal. 



IL Analyse eines chilenischen, in Kupfererzen einge- 

 wachsenen Turmalins (ohne nähere Fundortsangabe) nach Ulex 

 (s. X. Jahrbuch f. Mineral, etc. 1866, p. 459). 



Nach Analyse I. gehört der Turmalin von Tamaya zu 

 der ersten Abtheilung der Turmaline nach Rammelsberg, in 

 welchen sich verhalten: 



(AI 2 ) : (B 2 ) -2:1. 



Die Zusammensetzung dieses Turmalins lässt sich durch 

 die Formel 



2 ) Die Analyse (1. c.) gibt 7,2 Fe 2 3 an; dies ist in FeO um- 

 gerechnet. 



